868 Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
bleiben, bis alle bis jetzt bekannten unzweideutigen Meteormassen mineralogisch 
und chemisch scharf genug geprüft sind. 
Oben habe ich gezeigt, dass nicht alles Eisen, welches die Widman- 
stätten'schen Figuren zeigt, meteorischen Ursprunges ist. Eine bestimmte Antwort 
auf die Fragen: Zeigt alles Meteoreisen jene Figuren? — Ist alles nickelhaltige 
Eisen meteorischen Ursprunges? — Ist alles Meteoreisen nickelhaltig? — ist 
sehr wünschenswert!!. 
VII. 
Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. 
geologischen Reichsanstalt. 
1) Eisen und Gussstahlsorten ; zur Untersuchung auf ihren Gehalt anKohlen- 
stoff und Silicium eingesendet von der k. k. Hammerverwaltung zu Reichraming. 
Untersucht von Herrn Doctor Joseph von F erstl. 
100 Theile enthielten: 
i) Weiches Eisen 
Gebund. Kohlenstoff. 
0-14 
Graphit. 
Silicium. 
2) Hartes „ 
0 31 
— 
0-18 
3) Hammereisen 
1-23 
0-80 
0-27 
4) Harter Rohstahl 
0-24 
0-20 
5) Weicher „ 
1-47 
Oil 
— 
6) Ordinärer Gussstahl 
1-94 
0-19 
0-10 
7) Unschweissbarer Gussstahl . 
1-64 
0-47 
— 
8) Gerbstahlabfall 
— 
1-03 
0-64 
Die Analyse geschah mittelst Kupferchlorid. 
2) Graphit von Kaisersberg und Graphittiegelmasse von eben daselbst, dann 
Thone, welche für Schmelztiegel in Anwendung kommen, und zwar I. von Gött- 
weig, II. von Pöchlarn; sämmtlich zur Untersuchung eingesendet von der k. k. 
Hammerverwaltung in Reichraming. Analysirt von Herrn Dr. Joseph von F erstl. 
Graphit von Kaisersberg 
57 - 8 \ 
Aschengehalt in 100 Theii 
Graphittiegelmasse 
35-6) 
Thone: 
1. 
Sauerstoff 
II. 
Sauerstoff 
Kieselerde .... 
39-40 
30-65 
62-54 
32-46 
Thonerde 
30-35 
14-18 
14-62 
6-83 
Eisenoxyd .... 
2-07 
0-62 
7-66 
2-29 
Manganoxydul . 
Spur 
— 
Spur 
■ — 
Kalkerde 
— 
— 
Talkerde 
— 
— 
Glühverlust . . 
18-19 
— 
14-75 
— 
100-01 
2:1 
99-57 
4' 1 
3) Bouteillen-Stein (Obsidian) von Moldawa in Böhmen ; zur Untersuchung 
übergeben von Herrn Bergrath J. Czjzek. Analysirt von Hrn. K. v. Hauer. 
In gepulvertem Zustande erscheint das Mineral von weisser Farbe. Es schmilzt 
vor der Gas-Blasflamme, also beiläufig bei einer Temperatur, bei welcher mittel- 
